Der gogoiiwärtige Stand il. Forscliuugeii auf d. Gebiete d. Metallographie. 4[ 



Kille hcsoiidiMS wiclitiizc Eigen sc halt ist nun zunächst der Wänne- 

 inlialt der Lei>ierung'. Diese (Jröße sclieiiit an sich zunäclist nur wenig 

 Bedeutung zu halieii , aber gerade die Veränderungen des Wärmeinhaltes, 

 die sich mit Veränderungen der Tempei'atnr oder dvv Zusammensetzung 

 vollziehen, haben eine grode IJedentung in der Metallographie erlangt, weil 

 sie gestatteten, mit verhältnisinäüig einfachen experimentellen Mitteln zu 

 arbeiten. Man iiberlälU die geschmolzene Legierung einfach sich selbst und 

 läßt sie sich allmählich von selbst bis auf Zimmertemperatur abkühlen, 

 wobei man die Temperatur fortgesetzt mit Hilfe eines geeigneten Ther- 

 mometers dauernd verfolgt. Mit den verschiedenen rmsetzungen innerhalb 

 der Legierung, die sich während der Kiystallisation und nach derselben 

 innerhalb des krvstallisierten Ziistandes vollziehen, sind mehr oder 

 weniger energische Wärmeentwicklungen verbunden, während des Verlaufes 

 der Abkühlung zeigen sich Verzögerungen der Abkühlungsgeschwindig'- 

 keit und unter Umständen ein vollkommenes Konstantbleiben der Tempe- 

 ratur während kürzerer oder längerer Zeiträume, und aus der Lage und 

 Intensität dieser Abkühlungsverzögerungen kann man dann auf die Lage 

 und Natur der beti-effenden L'rasetzungen innerhalb der Legierung schließen. 

 Bei den Erhitzungsversuchen entsprechen den Verzögerungen der Abküh- 

 lungskurven ebensolche \'erzögerungen der Erhitzungsgeschwindigkeit, weil 

 ein Teil der hinzugeführten Wärme verbraucht wird, um die Reaktionen, die 

 hei der Abkühlung Wärme entwickelten, nun wieder rückläufig zu machen. 



Manche Eigenart jedoch ist gerade dieser Eigenschaft des Wärme- 

 inhaltes eigentümlich. Unter diesen ist die wichtigste, daß der gesamte 

 Wert des Wärmeinhaltes eines Körpers uns unbekannt ist. Nach allen 

 Anzeichen ist er ganz ungeheuer groß, im Vergleich zu den Veränderun- 

 g(Mi des Wärmeinhaltes, welche wir bei seinen chemischen \'orgängen be- 

 obachten. Denken wir uns nach dem beschriebenen System der drei Ko- 

 ordinaten im Räume die Oberfläche konstruiert, welche den gesamten 

 W^ärmeinhalten entspräche, so ist das Eigentümliche hier also, daß wir die 

 Gesamterhebung dieser Oberfläche über der Nulllage gar nicht kennen. Wir 

 messen und bestimmen lediglich Niveaudifferenzen; den Unterschied des 

 Wärmeinhaltes eines Körpers bei einer beliebigen Temperatur von dem 

 AVärmeinhalt desselben Körpers bei einer anderen Temperatur bezeichnen 

 wir als spezifische Wärme: den Unterschied des Wärmeinhaltes eines Ge- 

 menges zweier beliebiger Elemente und dieses selben Gemenges, nachdem 

 es in Reaktion getreten ist, neue Körper sich gebildet haben und ein Gleich- 

 gewichtszustand sich eingestellt hat, bezeichnen wir als Verbindungswärme. 



Nun aber haben wir innerhalb der Legierungen speziell in vollkom- 

 men krystallisiertem Zustande manche Reaktionen, die sich erst im Laufe 

 von Wochen oder Monaten vollziehen. Mit diesen Reaktionen ist dann 

 zwar auch eine allmähliche Änderung des Wärmeinhaltes verbunden, das 

 besprochene Niveau sinkt um ein gewisses Maß, aber wir haben keine 

 Möglichkeit, diese Senkung experimentell festzustellen, da wir ja die ge- 

 samte Höhenlage über den Nullwert nicht kennen. 



